## PEMBUATAN SILIKA TERMODIFIKASI DARI SEKAM PADI SEBAGAI ADSORBEN LOGAM BERAT PADA LIMBAH CAIR
[REVIEW]
Oktavia Safitri, Harun Alrasyid dan Kartika Udyani
Program Studi Teknik Kimia, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya Email : raiya1904@gmail.com

## ABSTRAK
Logam  berat  pada  limbah  cair  yang  dapat  mencemari  lingkungan  adalah  Timbal [Pb],  dan Nikel  [Ni].  Oleh  sebab  itu  perlu  dilakukan  pengolahan  limbah  terlebih  dahulu  sebelum dibuang  ke  badan  air.  Pengolahan  limbah  cair  yang  mengandung  logam  berat  dilakukan dengan  metode  adsorpsi,  karena  lebih  efisien  dan  ekonomis.  Tujuan    dari  review  jurnal  ini adalah  untuk  mengetahui  pemanfaatan  sekam  padi  sebagai  adsorben  logam  berat  pada limbah  cair  dan  cara  memodifikasi  silika  sekam  padi sebagai  adsorben  guna  meningkatkan kemampuan  penyerapan  logam  berat  dalam  limbah  cair.  Sekam  padi  diabukan  dengan dipanaskan  sekitar  suhu  750 0 C  kemudian  ditambahkan  NaOH  dan  silika  sekam  padi  yang terbentuk  dimodifikasi  dengan  larutan  seperti  3-aminopropil  trimetoksisilana.  Dari  studi literatur  ini  dapat  memberikan  informasi  tentang  daya  adsorbsi  silika  sekam  padi termodifikasi  terhadap    logam  berat  pada  limbah  cair. Nilai  daya  serap  logam  berat  yang terbesar pada logam Pb, dan Ni sebesar efisiensi penyerapan 98,14% , dan 99,43%.
Kata kunci: Limbah Cair, Logam Berat, Silika, Sekam Padi, Adsorpsi.

## ABSTRACT
Some heavy metals that can pollute the environment and are toxic are lead [Pb], nickel [Ni]. Waste  water  treatment  that  contains  heavy  metals  can  be  done  by  the  adsorption  method, because it is more efficient and economical. The review discusses how to determine the use of rice husks as heavy metal adsorbents in liquid waste and how to modify silica rice husks as adsorbents  in  order to  increase  the ability  of  absorption  of  heavy  metals in  liquid  waste.  In this  stage  the  method  of  rice  husk  silica  by  means  of rice  husk  is  heated  by  heating  around 750 0 C  and  the  rice  husk  silica  is  modified  with  solutions  such  as  3-aminopropyl trimethoxysilane.  From  this  literature  study  can  provide  information  about  the  adsorption power  of  modified  rice  husk  silica  to  heavy  metals  in  liquid  waste. The  order  maksimum  of Pb, and Ni is 98,14% absorption efficiency and 99.43%
Keywords :  waste water, heavy metals, silica, rice husk, adsorption .

## PENDAHULUAN
Perkembangan  industri  ditandai    dengan banyaknya    industri  yang    memproduksi berbagai    jenis    kebutuhan  manusia    seperti industri    kertas,    tekstil,  penyamak  kulit,  dan sebagainya.  Seiring  dengan  pertambahan industri    tersebut,    mengakibatkan  semakin banyak    pula    limbah.  Tak  sedikit  limbah industri  yang  mengandung  logam  berat. Beberapa  logam  berat  yang  dapat  mencemari lingkungan  dan  bersifat  toksik  adalah  timbal [Pb],  krom  [Cr],  besi  [Fe],  cadmium  [Cd], nikel  [Ni]  (Harimu,  Rudi,  Haetami,  Ayu Pratiwi Santoso, & Asriyanti , 2019).
Beberapa metode   dalam  pengolahan  limbah diantaranya    adsorpsi,  pertukaran    ion    [ion exchange], koagulasi-flokulasi, dan pemisahan  dengan  menggunakan  membran. Proses    adsorpsi    lebih    banyak  digunakan dalam  industri  karena  mempunyai beberapa keuntungan,  diantaranya  prosesnya  lebih sederhana sehingga  memiliki nilai  yang lebih ekonomis  dari  pada  metode  pengolahan limbah lainnya, dan tidak  menimbulkan  efek samping    zat  beracun  serta    mampu menghilangkan    bahan-bahan    organik. Adsorpsi    adalah    proses  dimana  molekul fluida  [cair,  gas]  melekat  pada  permukaan padatan.  Dewasa    ini    sedang  dikembangkan penggunaan  adsorben    alternatif    yaitu adsorben  yang    berasal    dari    alam.  Salah satunya  adalah  pemanfaatan  produk  samping pertanian  sebagai  adsorben    (Masrofah, 2017).
Sekam  padi juga merupakan produk samping pertanian. Pada umumnya kadar  silika dalam abu  sekam padi berkisar  antara 86,9-97,80%. Pemanfaatan  sekam  padi  dalam  bentuk  silika telah  banyak  dikembangkan  di  Indonesia. Pada tahun 2019 Harimu, melakukan penelitian tentang  variasi  konsentrasi Sodium Hidroksida  [NaOH]  dan    Asam  Sukfat [H 2 SO 4 ]  untuk  memurnikan  silika  dari  abu sekam  padi  sebagai  adsorben    ion  logam timbal  [Pb 2+ ]  dan  logam  tembaga  [Cu 2+ ].
Hasil  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan oleh  Harimu  adalah  dengan  konsentrasi  awal 10  ppm  adalah  masing-masing    96%    dan
83%    pada    kondisi    pH    6    dan  massa adsorben    adalah    0,1    g    serta    kapasitas adsorpsi    masing-masing    0,96    mg/g    untuk ion logam timbal  [Pb 2+ ]  dan 0,83  mg/g untuk ion logam tembaga [Cu 2+ ]. Dyah Purwaningsih,  telah  melakukan  penelitian mengenai  adsorpsi  multi  logam  perak  Ag[I], logam  timbal  Pb[II],  logam  krom  Cr[III], logam tembaga Cu[II] dan logam nikel Ni[II] pada  hibrida  etilendiamino-silika  dari  abu sekam  padi.  Penelitian  terdahulu  tersebut didasari  akan  tingginya  kandungan    silika pada sekam padi sehingga dapat dimanfaatkan    untuk  membuat    material berbasis    silika.    Silika    memiliki  sifat adsorpsi    dan    pertukaran    ion        yang    baik. Silika  mampu  digunakan    sebagai  adsorben karena  memiliki  gugus    silanol    [Si-OH]  dan gugus  siloksan  [Si-O-Si]  serta  memiliki  pori- pori  yang    luas  dan    luas  permukaan  yang khas (Purwaningsih, 2016).
Perlu  adanya  suatu  kajian  lebih  lanjut  guna meningkatkan  kemampuan  silika  sekam  padi dalam  menyerap logam berat pada limbah cair. Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan dibahas mengenai pembuatan silika termodifikasi dari sekam padi sebagai adsorben logam berat timbal [Pb], pada limbah cair.

## ADSORPSI
Metode  Adsorpsi  adalah  salah  satu  alternatif untuk  menghilangkan  kadar  logam  yang terbawa  oleh  air,  udara  maupun  tanah. Pengertian  adsorpsi  sendiri  adalah  proses  yang terdiri  atas  reaksi-reaksi  permukaan  zat  padat atau  disebut  adsorben  dengan  zat  pencemar atau disebut. Adsorpsi pada umumnya terdapat 2  jenis  tipe  yaitu  adsorpsi  fisika  atau ( physisorption ) dan kimia atau
( chemisorption ). Adsorpsi ( chemisorption ) terjadi  dari  hasil  interaksi  kimia  antara permukaan  adsorbat  dan  adsorben.  Sedangkan adsorpsi  ( physisorption )    terjadi  akibat  adanya gaya  Van  der  Waals  dan  gaya  elektrostatik antara  atom  penyusun  adsorben  dan  molekul adsorbat.  Adsorben  adalah  zat  penyerap, sedangkan  adsorbat  adalah  zat  yang  diserap. Silika    merupakan    salah    satu    bahan    kimia berbentuk  padatan  yang  banyak  dimanfaatkan
sebagai  adsorben.  Hal  ini  disebabkan  karena pada  permukaan  silika  gel  terdapat  dua  jenis gugus  yaitu  gugus  silanol  (-SiOH)  dan  gugus siloksan  (Si-O-Si).    Gugus  siloksan  terdiri  dari dua  macam  yaitu  siloksan  rantai  lurus  sangar reaktif  dengan  logam  alkali  dan  siloksan  yang membentuk struktur lingka yang dapat mengadakan  kemisorpi  dalam  air  (Masrofah, 2017).

## MODIFIKASI SILIKA SEKAM PADI
Silika  merupakan    bahan    kimia    berbentuk padatan  yang  dimanfaatkan  sebagai  adsorben. Beberapa  kelebihan  yaitu  :  kemampuan  inert, hidrofilik,  mempunyai  kestabilan  termal  dan mekanik.  Kualiatas    yang    berkaitan    dengan pemanfaatannya  ditentukan  oleh  berbagai faktor,  yaitu  struktur  internal,  ukuran  partikel, porositas,  luas  permukaan,  ketahanan  dan polaritasnya.  Sifat  sebagai  penjerap  yang disebut  juga  sifat  adsorptif  adalah  karena adanya  situs  aktif  pada  permukaan.  Walaupun mempunyai    berbagai    kelebihan,    ternyata silika    gel    juga  mempunyai    beberapa kelemahan.  Kelemahan  tersebut  adalah  karena pada  silika  gel  jenis  situs  aktif  hanya  berupa gugus  silanol    [-SiOH]    dan    siloksan    [Si-O- Si].    Gugus    silanol    ini    mempunyai    sifat keasaman  yang rendah, disamping mempunyai oksigen  sebagai  atom  donor  yang  sifatnya lemah. Dalam   rangka  memperbaiki  sifat   dan untuk    perluasan  pemanfaatan,  maka  perlu dilakukan  proses  modifikasi  (Sulastri  & Kristianingrum, 2015).
Pada  proses  modifikasi    dilakukan  dengan bahan  dasar  pembentuk    silika  gel,  sebagai silika    prekursor    dapat    dipakai    senyawa silikat  anorganik  maupun  organosilan.  Proses modifikasi  dilakukan  pada  saat  pembentukan gel.    Modifier  yang  digunakan  seeperti Merkaptopropiltrimetoksisilan    [MPTS]    untuk mendapatkan    gugus    merkapto    atau    –SH sebagai  pengganti  –Si-OH.  Aminopropiltrim etoksisilan  [APTS] untuk mendapatkan  gugus amino  atau  –NH2  sebagai pengganti –Si-OH. Kloropropiltrimetoksisilan    [CPTS]    untuk mendapatkan   gugus   kloro   atau  –Cl  sebagai pengganti  –  Si-OH.  Modifier    yang    bukan pereaksi    silan,    seperti    asam    -1    amino    2 hidroksi  4    naftalena  disulfonat.  Pada  proses modifikasi    dengan  pereaksi  ini memerlukan pereaksi    silan    lain  sebagai    perantara    atau jembatan    penghubung.    Untuk    kepentingan ini biasanya dipakai
glisidoksipropiltrimetoksisilan [GPTMS] (Sulastri & Kristianingrum, 2015).
Pembuatan Silika sekam padi disintesis dengan metode  sol-gel  dari  prekursor  natrium  silikat. Proses  pengabuan  abu  sekam  padi  dengan meningkatan  suhu  yang  bertahap  pada  suhu 400 ºC selama 2 jam  dan  diteruskan pada suhu 750  ºC  selama  4  jam  bertujuan  untuk memperoleh silika  yang lebih  murni. Pelarutan material  organik  dan  pengurangan  bahan  asing berupa  oksida-oksida  logam  dilakukan  dengan mencuci abu sekam padi dengan HCl 6M. Dari 40  gram  abu,  diperoleh  ±20  gram  abu  sekam padi  bersih  yang  kemudian  ditambahkan  ±250 mL  NaOH  4M  (secara  stoikiometri).  Larutan dibiarkan  mendidih  hingga  setengah  volume awal  untuk  menguapkan  molekul-molekul  air yang  juga  dihasilkan  dalam  reaksi.  Peleburan pada  suhu  500  ºC  selama  30  menit  akan menghasilkan  Na 2 SiO 3 berupa  padatan  putih kehijauan  dan  reaksi  pembentukan  Natrium silikat dibawah ini
SiO 2 + 2NaOH → Na 2 SiO 3 + H 2 O Pada  suhu  yang  tinggi,  NaOH  meleleh  dan terdisosiasi sempurna membentuk Na + dan OH - ,atom O pada SiO 2 memiliki keelektronegatifan yang  lebih  tinggi  sehingga  akan  lebih elektropositif dan terbentuk intermediet [SiO 2 OH] - yang  tidak  stabil.  Dalam  hal  ini terjadi dehidrogenasi dan OH - yang kedua akan berikatan  dengan  hydrogen  membentuk  air. Dua  ion  Na + akan  menyeimbangkan  muatan negatif  yang terbentuk  dan berinteraksi  dengan ion SiO 3 2- sehingga terbentuk Na 2 SiO 3 (Nurhajawarsi. 2016).
Sintesis silika gel dilakukan dengan menambahkan  HCl  3M  setetes  demi  setetes  ke dalam  larutan  Na 2 SiO 3 .  Hasil  reaksi  larutan Na 2 SiO 3 (400 mL) dengan HCl 3M menghasilkan  alkogel  yang  akan  mengalami sinerisis  bila  didiamkan  dan  menjadi  hidrogel. Hidrogel  yang  dicuci  dan  dipanaskan  pada akhirnya  akan  membentuk  xerogel  berupa padatan putih sebanyak ±25 gram. Penambahan HCl  menyebabkan  terjadinya  protonasi  gugus Si-O-  menjadi  Si-OH.  Gugus  silanol  diserang oleh gugus siloksi dengan bantuan katalis asam untuk  membentuk  ikatan  siloksan  (Si-O-Si). Proses  ini  terjadi  cepat  dan  terus  menerus membentuk  jaringan  silika  amorf.  Tahap  ini menjadi  sangat  penting  sebelum  memodifikasi silika.
Na 2 SiO 3 + 2HCl + H 2 O → 2NaCl + Si(OH) 4

## “PEMBUATAN SILIKA TERMODIFIKASI DARI SEKAM PADI…” (OKTAVIA SAFITRI, HARUN ALRASYID DAN KARTIKA UDYANI )
Pembuatan  hibrida  amino  silika  dilakukan melalui  proses  sol  gel  dengan  menambahkan larutan  (3-aminopropil  trimetoksisilan  pada larutan  natrium  silikat  (Na2SiO3)  yang  berasal dari hasil peleburan abu sekam padi. Campuran tersebut kemudian diasamkan dengan menambahkan larutan HCl 3M tetes demi tetes sampai  pH  7.  kadar  Si  dari  silika  gel  yang dibuatdengan  HCl  lebih  besar  dibandingkan dengan  silika  gel  yang  dibuat  dari  asam  lain seperti  asam  oksalat  dan  asam  sitrat  (Julita Manuhutu,  dkk.,  2019).  Pada  akhir  tahap  ini akan  terbentuk  akuagel,  yaitu  gel  yang  pori- porinya  masih  mengandung  air.  Akuagel kemudian dicuci dengan menggunakan akuademineralisasi untuk menghilangkan garam NaCl yang kemungkinan terjebak dalam pori-pori silika. Akuagel kemudian dikeringkan dalam ovenpada temperatur 70°C.
Tahap  selanjutnya  menentukkan  pH  optimum dan  %  adsorpsinya  dengan  cara  sebanyak  10 mL  larutan  ion  logam  Ni,  100  mL  larutan  ion logam  Pb.Dicampurkan  dengan  100  gram adsorben  silika  gel  dan  amino  silika.Diatur keasamannya  pada  pH  optimal  dimasukan kedalam masing-masing erlenmeyer.Selanjutnya larutan dikocok dengan shaker selama 30 menit. Kemudian disaring.Konsentrasi  ion  logam  yang  tersisa dalam  larutan  ditentukan  dengan  AAS,  dan jumlah  ion  logam  yang  teradsorpsi  dihitung dari selisih jumlah logam sebelum dan sesudah adsorpsi.

## A. Modifikasi Silika Sekam Padi Sebagai Adsorben pada Logam Berat Pb
Pembuatan  hibrida  amino  silika  dilakukan melalui  proses  sol  gel  dengan  menambahkan larutan  (3-aminopropil  trimetoksisilan  pada larutan  natrium  silikat  (Na 2 SiO 3 )  yang  berasal dari  hasil  peleburan  abu  sekam  padi.  Para peneleiti terdahulu seperti Suarsa, Nur, Yusmaniar,  Rosalyza,  dan  Fanuel  telah menggunakan larutan (3-aminopropil trimetoksisilan  sebagai  bahan  modifikasi  silika seka  padi  guna  menurunkan  kadar  logam  Pb. Hasil  penelitian  tersebut  dapat  dilihat  pada grafik-1.
Grafik-1 : Hubungan antara pH larutan terhadap % Adsorpsi Logam Pb
Menurut  (Suarsa,  M.Si,  2016)  penentuan  pH dalam  adsorpsi  logam  Pb 2+ oleh  silika  sekam padi termodifikasi
(3-aminopropil)
trimetoksisilana    didapatkan  pH  optimum  5 yaitu  ion  logam  Pb  yang  terserap  sebesar 94,32%.  Pada  grafik  IV.1  dapat  dilihat pengaruh  pH  terhadap  %  adsorpsi  ion  logam Pb.  Jumlah  ion  logam  Pb(II)  yang  teradsorpsi oleh  silika  sekam  padi  termodifikasi    (3- aminopropil)  trimetoksisilana  pada  pH  3,  5,  9 adalah  94,32%,  96,19%  dan  92,3%.    Semakin naik  pH    maka    adsorpsi    terhadap    logam    Pb semakin    berkurang.  Hal  ini  dikarenakan senyawa  (3-aminopropil) trimetoksisilana yang tidak    larut    dalam    pelarut    air    pada  kondisi asam,    tetapi    sudah  mulai    larut    jika    pH larutan  sudah diatas  2.  Karena  adanya fraksi terlarut  dari  aminopropiltrimetoksisilan,  maka interaksi    aminopropiltrimetoksisilandengan ion    logam  tidak    semata-mata    mengalami adsorpsi    fraksi  tak  larut,  tetapi  juga  interaksi pembentukan  kompleks  antara  fraksi  terlarut aminopropiltrimetoksisilan, sehingga  pada  pH 5 gugus-gugus fungsi dari aminopropiltrimetoksisilanlebih banyak tersedia    untuk    berinteraksi    dengan  logam, sedangkan    pada  pH  diatas  5  ionisasi  ion-ion logam  cenderung  akan  turun  dan    membentuk kompleks    hidroksi    dengan  ikatan    yang  kuat, sehingga    sulit    diikat    oleh  gugus aminopropiltrimetoksisilan.  Pada  pH  5  banyak tersedia  Gugus    fungsi    tiol    (–SH)  sehingga lebih  banyak logam  Pb(II)  yang  teradsorpsi, sedangkan    pada    pH  diantara  7-9    ion    logam mulai    terhidrolisis    sehingga    terbentuk hidroksida    logam,  selain  itu  juga  permukaan adsorben  bermuatan negatif,  akibatnya  terjadi tolakan    antara  permukaan    adsorben    dan spesies    ion  logam,    sehingga    proses  adsorpsi menjadi  berkurang.    Pada  pH  yang  tinggi,
96.19 98.14 97.3 74 95.7 0 20 40 60 80 100 120 % Ads or p si pH suarsa nur yusmaniar rozalysa fanuel
jumlah  ion  OH  meningkat    dan    menyebabkan ligan  permukaan    cenderung    terdeprotonasi sehingga    pada    saat    yang    sama    terjadi kompetisi    antara    ligan    permukaan    dengan ion  OH untuk  berikatan  dengan  kation logam (Suarsa, 2016).
Menurut  (Nurhajawarsi,  2016)  dimana  dalam jurnal  ini  modifikasi  silika  sekam  padi menggunakan  (3-aminopropil)  trimetoksisilana kondisi optimum adsorpsi logam Pb didapatkan pH  5  optimum,  yang  mengandung  asam.  Hal ini  dikarenakan  pada  pH  yang  terlalu  asam maka  permukaan  adsorben  diselimuti  oleh  ion H + karena  gugus  fungsi  yang  terdapat  pada adsorben  terprotonasi,  mengakibatkan  ion-ion H + menghalangi  interaksi  ion  Pb  dengan permukaan  silika  sekam  padi.  Selain  itu, permukaan adsorben bermuatan positif menyebabkan terjadi tolakan antara permukaan adsorben  dengan  ion  Pb,  sehingga  adsorpsi silika  sekam  padi  menjadi  rendah.  Jumlah  ion logam Pb(II) yang teradsorpsi oleh silika sekam padi termodifikasi (3-aminopropil) trimetoksisilana pada pH 3, 5, 8 adalah 87,6%, 98,14%  dan  88,5%.  Silika  sekam  padi  dalam penyerapan  logam  Pb  dalam  penelitian  ini 98,14%.  Hal  ini,  adsorpsi  ion  logam  terjadi melalui  pengikatan  ion  logam  dan  gugus imidazol  pada  histidina.  sehingga  Pb  lebih mudah berinteraksi dengan silika sekam padi(3- aminopropil) trimetoksisilana. Logam Pb memiliki jari-jari atom besar, sehingga sehingga  makin  lemah  kemampuan  ion  Pb menarik  molekul  air  di  sekitarnya.  Lemahnya kemampuan  Pb  dalam  menarik  molekul  air menyebabkan  jari-jari hidrasinya menjadi lebih kecil  dan  pergerakan  ion  Pb  dalam  air  makin cepat, sehingga lebih mudah untuk berinteraksi dengan permukaan adsorben.
Menurut  (Yusmaniar,  2017)  pH  memiliki peranan  penting  dalam  proses  adsorpsi  karena pH  rendah  dpat  menyebabkan  permukaan adsorben  dikelilingi  oleh  ion  H + sehingga mengakibatkan  kontak  tolak-menolak  dengan ion  Pb 2+ .  Pada  penelitian  yang  telah  dilakukan oleh  yusmaniar  pada  pH  3,5,dan  8  adalah 82,6%,  97,3%  dan  96,4%.  Kondisi  pH  yang tinggi mampu mengurangi kemampuan adsorben karena ion  logam mulai  terhidrolisis sehingga    terbentuk  hidroksida    logam,  selain itu  juga  permukaan    adsorben    bermuatan negatif.
Pada  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Rosalysa  pada  tahun  2019,  kondisi  pH  yang digunakan  adalah  terdapat  pada  pH  6  dengan persen removal logam  Pb  sebesar  74%. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Fanuel  pada  tahun  2015,  kondisi  pH  yang digunakan  adalah  terdapat  pada  pH  5  dengan persen removal logam  Pb  sebesar  95,7%.  Hal ini semakin  menguatkan pendapat para peneliti sebelumnya  jika  pH  optimum  untuk  menyerap logam  Pb  dengan  menggunakan  modifikasi  (3- aminopropil)  trimetoksisilana  terletak  pada kondisi pH 5.

## B. Modifikasi Silika Sekam Padi Sebagai Adsorben pada Logam Berat Ni
Pembuatan  hibrida  amino  silika  dilakukan melalui  proses  sol  gel  dengan  menambahkan larutan  (3-aminopropil  trimetoksisilan  pada larutan  natrium  silikat  (Na 2 SiO 3 )  yang  berasal dari  hasil  peleburan  abu  sekam  padi.  Para peneleiti  terdahulu  seperti  Julita,  Sriyanti, Duha,  Kumari  dan  Fanuel  telah  menggunakan larutan  (3-aminopropil  trimetoksisilan  sebagai bahan  modifikasi  silika  seka  padi  guna menurunkan  kadar  logam  Ni.  Hasil  penelitian tersebut dapat dilihat pada grafik-2.
Grafik-2 : Hubungan antara pH larutan terhadap %

## Adsorpsi Logam Ni
Menurut  (Julita,  2016)  pada  jumlah  ion  logam Ni  yang  teradsorpsi  oleh  silika  sekam  padi termodifikasi    (3-aminopropil)  trimetoksisilana pada pH 3, 4, dan 5, adalah 92,2%, 93,8% dan 99,43%.  Kemampuan  adsorpsi  maksimum  Ni pada hibrida amino silika terjadi antara pH 3-5. Pada kisaran pH ini,  gugus amino (-NH 2 ) pada struktur  hibrida  amino  silika  akan  terprotonasi membentuk  gugus  amonium  (-NH 3+ )  dan  ion Ni  Muatan    berlawanan    yang    dimiliki    oleh adsorben dengan adsorbat menyebabkan terjadinya    interaksi  antara  adsorben  dan    ion
99.43
62 83.4 58.74 94.3 0 20 40 60 80 100 120 % Ads or p si pH Julita Sriyanti Duha Kumari
fanuel

## “PEMBUATAN SILIKA TERMODIFIKASI DARI SEKAM PADI…” (OKTAVIA SAFITRI, HARUN ALRASYID DAN KARTIKA UDYANI )
Ni.  Ion  Nikel  dapat    teradsorpsi    melalui interaksi ionik maupan reaksi kompleksasi.Dalam  penelitian    ini  adsorpsi dilakukan dalam  medium air sehingga memilik kecenderungan  membentuk    kompleks    akua oktahedral [Ni(H 2 O)6] 2+
Menurut, (Sriyanti, 2016) jumlah ion logam Ni yang  teradsorpsi  oleh  silika  sekam  padi termodifikasi    (3-aminopropil)  trimetoksisilana pada  pH  3,  dan  7,  adalah  42%  dan  62%. Menunjukkan  bahwa  amino-silika dengan  pH gelasi  7  memberikan  kapasitas adsorpsi  jauh lebih  tinggi  dibanding  adsorben lainnya.  Hal ini    kemungkinan    mendukung    asumsi sebelumnya    menurut    aturan    Pearson,  bahwa interaksi  Ni    (II)  dengan  padatan  adalah interaksi    kimia,    yaitu    interaksi    asam-basa. Di samping  itu  juga  mendukung  karakterisasi sebelumnya,    bahwa    pH    gelasi    7    lebih mendukung    keberhasilan    imobilisasi    amino dalam silika melalui proses sol-gel.
Menurut,  (Duha,  2020)  )  jumlah  ion  logam  Ni yang  teradsorpsi  oleh  silika  sekam  padi termodifikasi    (3-aminopropil)  trimetoksisilana pada  pH  3,  dan  6,  adalah  80,2%  dan  83,4%. Pada kondisi pH larutan yang tinggi mengakibatkan  adsorben  dikelilingi  oleh  ion negatif sehingga mampu menarik logam Ni.
Pada  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Kumari  pada  tahun  2015,  kondisi  pH  yang digunakan  adalah  terdapat  pada  pH  6  dengan persen removal logam Pb sebesar 58,74%. Pada pH  6,  ion  Ni 2+ diendapkan  karena  anion hidroksida  membentuk  endapan  hidroksida nikel.  Kondisi  larutan  dengan  pH  6  telah memiliki  ion  dengan  muatan  negatif  sehingga menghasilkan interaksi elektrostatik dengan ion positif  pada  Ni.  Sedangkan  penelitian  yang telah  dilakukan  oleh  Fanuel  pada  tahun  2015, kondisi  pH  yang  digunakan  adalah  terdapat pada  pH  5  dengan  persen removal logam  Ni sebesar  94,3%.  Hal  ini  semakin  menguatkan pendapat  para  peneliti  sebelumnya  jika  pH optimum  untuk  menyerap  logam  Ni  dengan menggunakan modifikasi (3-aminopropil) trimetoksisilana terletak pada kondisi pH 5.

## KESIMPULAN
Kondisi  pH  optimum  pada  pH  5  dan  nilai  % logam  Adsorpsi  terbesar  pada  logam  Pb  yaitu sebesar  98,14%  yang  telah  dilakukan  oleh
Nurhajawarsi  pada  tahun  2016  adalah  dan untuk  logam  Nikel  Adsorpsi  terbesar  pada logam  Nikel  yaitu  sebesar  99,43%  yang  telah dilakukan  oleh  Julita  pada  tahun  2019.  Pada grafik  4.3  dapat  diketahuii  bahwa  modifikasi silica  sekam  padi  dengan  menggunakan modifikasi  (3-aminopropil)  trimetoksisilana mampu  mengadsorpdi  logam  Pb  rata-rata sebesar  92,26%  dan  logam  Nikel  rata-rata sebesar  79,57%  sehingga  dalam  modifikasi menggunakan  aminopropiltrimetoksisilan  lebih bagus daya adsorpi pada logam Pb dibandingkan  dengan  logam  Ni.  Hal  ini kemungkinan  mendukung  asumsi  sebelumnya menurut  aturan  Pearson,bahwa  interaksi  Pb dengan  padatan  adalah  interaksi  kimia,  yaitu interaksi  asam-basa.Selain  itu,  permukaan adsorben  bermuatan  positif  menyebabkan terjadi  tolakan  antara  permukaan  adsorben dengan  logam  Ni,  sehingga  adsorpsi  silika sekam padi menjadi rendah

## DAFTAR PUSTAKA
Harimu, L., Rudi, L., Haetami, A., Ayu Pratiwi Santoso, G., & Asriyanti ., A. . (2019). Studi Variasi Konsentrasi NaOH dan H2SO4 Untuk Memurnikan Silika Dari Abu Sekam Padi Sebagai Adsorben Ion Logam Pb2+ dan Cu2+. Indo. J. Chem. Res. , 6 (2), 81–87. https://doi.org/10.30598//ijcr.2019.6-lah Masrofah. (2017). Kajian Pemanfaatan Silika dari Sekam Padi dalam Pengolahan Limbah Tekstil. Jurnal Media Teknik Dan Sistem Industri , 1 , 60. https://doi.org/10.35194/jmtsi.v1i0.61 Purwaningsih, D. (2016). Adsorpsi Multi Logam Ag ( I ), Pb ( II ), Cr ( III ), Cu ( II ) Dan Ni ( II) Pada Hibrida Etilendiamino-Silika Dari Abu. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan Dan Penerapan MIPA , (I), 264–271. Suarsa, D. I. W., & Si, M. (2016). Adsorpsi Logam Berat Pb ( II ), Cr ( Vi ), Zn ( II ), Cd ( II ), Cu ( II) Dan Ni ( II ) Dengan Abu Sekam Padi .
Sulastri, S., & Kristianingrum, S. (2015). Berbagai Macam Senyawa Silika : Sintesis, Karakterisasi dan Pemanfaatan. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan Dan Penerapan MIPA , 211– 216.